( '51/, ) 



en soient amenés ou placés au-dessous de 35o° environ et au-dessus de la 

 température la plus basse à laquelle le métal sera soumis. 



» Cette condition peut être réalisée de deux manières : i° parla trempe 

 pour les aciers à base de carbone; 2° par l'addition, en proportions con- 

 venables, de certains corps étrangers (Mn, Ni, Cr, Tu) qui, par eux-mêmes 

 ou par leur action sur le carbone, abaissent suffisamment, pendant le 

 refroidissement lent à partir d'une température suffisante, les points de 

 transformation du fer. 



» Les aciers à aimants qui doivent leurs propriétés à la trempe ont fait le 

 sujet d'un travail étendu et très bien conduit de M™^ Curie ('). 



D Les aciers du second groupe ont été moins étudiés. Ils sont représentés 

 dans le Mémoire de M""^ Curie par un tvpe à 7,70 de tungstène; mais 

 ce groupe comprend aussi les aciers de 10 à 25 environ de nickel, de 3,5 

 37,5 environ de manganèse, de 5 à i5 environ de chrome, en un mot tous 

 les aciers qui prennent spontanément des propriétés analogues à celles 

 des aciers trempés et que, pour cette raison, on appelle en anglais self- 

 hardening, expression dont l'équivalent français serait à peu près quasi 

 trempés. Comme les aciers trempés, les aciers quasi trempés possèdent, en 

 général, un état dur et un état doux : ils prennent leur état dur quand on 

 les laisse refroidir à partir d'une température supérieure à leurs points de 

 transformation pendant le chauffage, et on les adoucit en les faisant 

 revenir au-dessous de ces points de transformation. 



» L'étude d'un tel métal comporterait donc la double recherche du trai- 

 tement qui donne les meilleures qualités magnétiques et de celui qui 

 permet le travail mécanique d'ajustage. Mais les procédés d'adoucissement 

 sont déjà connus et c'est surtout le traitement pour aimants qui reste 

 à déterminer. 



» Les échantillons examinés, empruntés aux collections de M. Hadfield, 

 avaient respectivement les compositions et les dimensions indiquées dans 

 le Tableau suivant : 



C- Mn. Ni. Poids. Longueur. 



1 0,23 0,93 i5,48 



2 0,19 0,93 19,64 



3 0,16 1 ,00 24, 5 1 



■» 0,45 4,00 



5 0,32 5,67 



6 0,46 7,80 



(') Bulletin de la Société d'Encouragement, janvier 1898. 



